E. C4. COKEK — LES APPLICATIONS DE LA LUMIÈKE POLARISÉE 



919 



le scliéma de l'ensemble du dispositif employé. 

 D'autres substances tran>-parenles se comportent 

 comme le verre ; en particulier, les nitrocelluloses ' 

 sont bien mieux adaptées à ces expé- 

 riences, car elles supportent des charges 

 bien plus élevées sms rupture et, de 

 |ilus, elles sont très ductiles. Si l'on 

 prend une lame d'une substance de ce 

 genre, et qu'on dispose l'appareil optique 

 de telle sorte que, lorsque la lame n'est 

 soumise à aucune charge, la lumière ne 

 soit pas transmise, l'efTet d'une tension 

 modérée fait apparaître la substance 

 d'un blanc gris, puis, à mesure que la 

 tension s'accroit, la couleur passe par 

 des gradations insensibles au jaune 

 citron, au rouge pourpre et enfin à un 

 bleu bien défini. Si l'on continue à 

 augmenter l'effort, l'échelle des colora- 

 lidus se répète approximativement pour une inten- 



retard relatif des rayons qui produit l'effet colore 

 est proportionnel à l'effort et à l'épaisseur de la 

 substance. Dans ces cas, l'intensité de l'ellort se 



Fiii. 2. — Dispositif pour i'KXaweo optique des plaques sou- 

 niiscx à un elJurt. — A, source lumineuse ; B, prisme de 

 Nii'ol ; G, plaque ; />, second prisme de Nicol ; t\ écran ou 

 plaque pliotographique : F. G. //, /, lentilles. 



site double de l'effort; le tableau suivant indique à 

 peu près la relation de la coloration à 

 l'effort exercé : 



Efforts de tension et de compression 

 correspondant à une couleur donnée. 



URDRE COCLEUR F.FFORT 



Noir 



Gris 3, S 



Blanc '.\,'i 



1 ( l'aille 8 



Orange 10 



Rouge brique .... 10,5 



Pourpre H 



Bleu 13 



Il 1 Jaune IS 



■^ Rouge 21 



Pourpre 22 



pirr 3. Système de banin.s produites daus uoe poutre transpareate 



aiiumiseii un moment ûacliissant uaiforiae. — A droite, diagramme 

 donnant la distribution des efforts à travers la section. 



détermine par Fobservalioii des bandes colorées, 

 en se souvenant que la tension et la compression 

 produisent des effets similaires si la substance peut 

 varier librement d'épaisseur. Ainsi, si l'on prend le 

 casd'unepoutre transparente soumise à un moment 

 fléchissant uniforme, on obtient un système de 

 bandes colorées, distribué comme le montre la 

 figure 3 ; à l'aide de la table des valeurs ci-dessus, 

 on peut alors déterminer la distribution à travers 

 la section, qui est figurée dans le diagramme de 

 droite. On voit que l'effort varie uniformément 

 d'une compression maximum à la face inférieure 

 jusqu'à près du centre: là, il change de signe et 

 augmente uniformément jusqu'à une tension maxi- 

 mum à la partie supérieure de la poutre, exacte- 



L 



Fig. 4 

 eacoc 



Système de liandcs produites dans une poutre aver 

 he soumise à un moment tlcchissant uniforme. — A droite, 

 distribution des elTorts à travers une section. 



On possède ainsi une échelle de couleurs 

 reconnaissables et faciles à interpréter pour 

 marquer l'intensité de l'effort dans une substance. 



Pour la tension et la compression simple, le 



' L'auteur s'est servi dans la plupart de ses e.xpériences 

 ili- la substance connue sous \enom de .\} lonile. (N.d. l.R.) 



ment de la même façon que dans une poutre 

 métallique soumise à la même espèce de charge. 

 Ce cas est l'un de ceux où les résultats de l'exa- 

 men optique peuvent être comparés non seulement 

 avec les mesures mécaniques de la fatigue, mais 

 aussi avec la théorie de la distribution de l'effort 



